416 
Franz Markus. 
verflüchtigt werden, ist feuerbeständig und schmilzt. Durch Kohlzuschlag wird sie 
reducirt und das Antimon als Oxyd verflüchtigt. 
Bei der Röstung wurde anfangs versucht, den weggelassenen Kohl- 
zuschlag — ähnlich wie bei der Rohlechröstung ohne Kohl — durch eine etwas 
höhere Temperatur zu ersetzen. Es wurde weiter die Röstzeit von 6 auf 8 und 
10 Stunden erhöht, und dabei ebenfalls nach und nach Dauer und Temperatur 
der Garröstung gesteigert, — allein, obwohl die Wasserprohe rein war, so 
fielen die Rückstände doch nur selten unter 1 Loth. Die Auslaugung ging dabei 
langsam und brauchte die schon lange nicht mehr vorgekommene Dauer von 
24- — 40 Stunden. Eine nochmalige Reinigung und Erneuerung der betreffenden 
Bestandtheile der Laugenbottiche hatte ebenfalls keinen Erfolg. 
Es wurden nun, nachdem man sich überzeugt hatte, dass sich durch eine 
Röstung mit Kohlzuschlag anstandslos günstige Rückstände erzielen lassen: 
1. bei zwei Partien nach der Entschwefelung 5 Procent Eisenkies zugetheilt, 
um durch Bildung von Schwefelantimon und dessen Verflüchtigung die antimon- 
sauren Salze zu zersetzen; die Rückstände halten 2 3 / 4 Quintelund 1 Loth: 
2. es wurde weiter nach der Entschwefelung ein Salzzuschlag gegeben, 
um die Verflüchtigung von Antimonchlorid noch vor dem Eintreten der höheren 
Temperatur zu erreichen; die Rückstände hielten 2 3 / 4 und 3 1 /, Quintei; 
3. ich theilte beim Salzzuschlage 1 Procent Eisenvitriol zu, um durch eine 
energischere Zersetzung des Salzes eine vollkommenere Cldorisirung zu er- 
reichen; die Rückstände hielten 1 Loth. 
Obwohl durch die früheren Zuschläge ein günstiger Gang der Röstung 
bereits gesichert war, so wurden, trotz der anfangs etwas höheren Rückstände- 
liälte, die Versuche mit Eisenvitriol fortgesetzt, und es gelang endlich, auch 
die Anreichleche bei einer Röstung mit nur 1 Procent Eisenvitriol ohne Kohl- 
zuschlag derart zu entsilbern, dass die Rückstände nur mehr iy 4 — 2 1 /, Quintei 
hielten, wozu auch jedenfalls die geänderte Behandlung hei der Auslaugung 
wesentlich beitrug. 
Diese ging anfangs sehr langsam, was seinen Grund in dem gebildeten 
Antimonchlorid hatte. Es wurden desshalh mehrere Partien nur zu 2 Centner 
eingesetzt, und die hierdurch erreichte höhere Laugensäule und die grössere 
Laugenmenge bewirkten, dass die Auslaugung besser ging. Da der Erfolg aber 
immernoch nicht genügte, so wurden in die Partien auf dem Kühlplatze 3 bis 
4 Procent Salz eingemischt und so zur Auslaugung eingesetzt. Die so im con- 
centrirtesten Zustande erhaltene Lauge löst alle Metallchloride weit schneller 
und verhindert deren Absetzen auf das Filtrum; ausserdem bewirken die ein- 
gemengten Salztheile einen leichteren Laugendurchzug durch die so poröser 
gewordenen Mehle. — Die Auslaugung der ganzen Partie von 4 Centnern dauerte 
in Folge dessen nur 13 — 20 Stunden. 
Nach Abschluss dieser Periode zeigte sich, dass eine Herabsetzung des 
Metallabganges durch Hinweglassung des Kohlzuschlages, sowie hei den Roh- 
lechen, auch hier nicht erfolgt war. 
